ANALISIS  KUAT TEKAN  BETON  DENGAN BAHAN TAMBAH PELEPAH PISANG  PADA BETON  MUTU K-200
Agus Faisal Kariri 1 , Nur Azizah Affandy 2
1,2 Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan .
Email:  faisallopez85@gmail.com 1 ,  nurazizah@unisla.ac.id 2

## ABSTRACT
Banana  stem  stem  is  waste  from  banana  plants  that  have  been  cut  down  for  fruit  and  is  a  potential agricultural waste that has not been widely used. Several studies have been tried to use it, among others, as material for particleboard and fiberboard, and also as added material in  concrete construction. The study  uses  an  experimental  laboratory  method  that  is  conducting  experimental  activities  to  hold  an outcome.  The  purpose  of  this  experiment  is  to  compare  the  results  obtained  in  research  with  existing conditions. The effect of banana sheath fiber mixture for K-200 quality concrete affects the compressive strength of the concrete itself from data that has been carried out research banana fronds experienced a less significant purification, normal concrete K-200 compressive strength obtained 19.52 MPa, concrete mixed fiber 0.5% banana fronds reach 17.84 MPa, 1.0% banana frond fiber mix reaches 17.59 MPa, the highest  1.5%  banana  frond  fiber  concrete  can  reach  a  compressive  strength  of  17.35  MPa.  So  the concrete  with  a  mixture  of  0.5%  has  the  highest  compressive  strength  after  averaging  a  mixture  of  1% and 1.5%. It is hoped that in the subsequent research process it can be more thorough in the process of weighing and mixing banana frond fibers
Keywords : K-200 Concrete, Compressive Strength, Banana Flax Fiber.

## ABSTRAK
Batang  pelepah  pisang  merupakan  limbah  dari  tanaman  pisang  yang  telah  ditebang  untuk  diambil buahnya  dan  merupakan  limbah  pertanian  potensial  yang  belum  banyak  pemanfaatannya.  Beberapa penelitian telah di mencoba untuk memanfaatkannya antara lain sebagai bahan untuk papan partikel dan papan  serat,dan  juga  sebagai  bahan  tambah  dalam  konstruksi  beton.  Penelitian  mengunakan  metode eksperimental  laboratorium  yaitu  mengadakan  kegiatan  percobaan  untuk  mengadakan  suatu  hasil. Tujuan  eksperimen  ini  yaitu  untuk  membandingkan  hasil  yang  telah  didapat  dalam  penelitian  dengan syarat yang ada. Pengaruh  campuran  serat  pelepah  pisang  untuk  beton  mutu  K-200  memepengaruhi kuat  tekan  dari  beton  itu  sendiri  dari  data  yang  telah  dilakukan  penelitian  pelepah  pisang mengalami penurnan yang tidak terlalu siknifikan, beton normal K-200 kuat tekan yang diperoleh 19,52 MPa,  beton  campuran  serat  pelepah  pisang  0,5  %  mencapai  17,84  MPa,  beton  campuran  serat pelepah pisang 1,0 % mencapai 17,59 Mpa, yang paling tinggi beton serat pelepah pisang 1,5 % dapat mencapai  kuat  tekan  17,35  MPa.  Jadi  beton  dengan  campuran  0.5%  memiliki  kuat  tekan  paling  tinggi setelah    dirata-rata    dari    canpuran    1%    dan    1.5%.    Diharapkan    pada    proses    penelitian selanjutnya dapat lebih teliti dalam proses penimbangan dan pencampuran serat pelepah pisang
Kata  Kunci :  Beton K-200, Kuat Tekan, Serat Pelepah  Pisang.

## 1. PENDAHULUAN
Beton  merupakan  suatu  bahan  komposit  (campuran)  dari  beberapa  material,    yang    bahan utamanya  terdiri  dari  campuran  antara  semen,  agregat  halus,  agregat  kasar,  air  dan  atau  tanpa bahan  tambah  lain  dengan  perbandingan  tertentu.  Karena  beton  merupakan  komposit,  maka kualitas  beton  sangat  tergantung  dari  kualitas  masing-masing  material  pembentuk.  (Kardiyono
Tjokrodimulyo,1996) Batang pelepah pisang merupakan limbah dari tanaman pisang yang telah ditebang  untuk  diambil  buahnya  dan  merupakan  limbah    pertanian    potensial    yang  belum banyak pemanfaatannya. Beberapa penelitian telah di mencoba untuk memanfaatkannya antara lain sebagai bahan untuk papan partikel dan papan serat,dan juga sebagai bahan  tambah  dalam konstruksi beton. limbah  pertanian  potensial   yang belum banyak pemanfaatannya. Beberapa penelitian  telah  di  mencoba  untuk  memanfaatkannya  antara  lain  sebagai  bahan  untuk  papan partikel dan papan serat,dan juga sebagai bahan  tambah  dalam  konstruksi beton.
1.   Untuk mengetahui proses pembuatan serat pelepah  pisang  pada  campuran  beton  K-200.
2.  Untuk  mengetahui pengaruh penambahan serat pelepah pisang terhadap kuat tekan beton K- 200.

## 2. METODE  PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dilaboratorium Teknik Sipil Universitas Islam lamongan. Menggunakan menggunakan pengujian langsung di laboraturium dengan metode ASTM (American Society for Testing  and  Material)  untuk  uji  agregat.  Untuk  campuran  yang  digunakan  adalah  fly  ash tempurung kelapa yang telah dijelaskan pada pendahuluan diatas.
Rencana  Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksperimental  di  laboratorium.  Adapun  item  penelitian yang  akan  dilakukan  terdiri dari penelitian terhadap bahan susun beton dan penelitian terhadap kuat tekan beton.
Gambar 1 Flow Chat

## 3. PEMBAHASAN
Untuk  melancarkan  penelitian  ini  peneliti  melakukan  kerjasama  dengan  tim  di  laboratorium teknik  sipil  fakultas  teknik  universitas  islam  lamongan,  dari  Hasil  penelitian    yang  telah dilakukan  menghasilkan beberapa hasil yaitu:
1.    Pengujian  Semen
a)    Konsistensi  Normal  Semen  Perland  (ASTM  C  187-86)  Diperoleh  penurunan  10  mm sebesar  27,6  %    konsentensi.    Menurut    ASTM    187-89  kadar  air  dalam  semen  ketika terjadi penurunan 10 mm  pada  test  konsentrasi normal  dengan  menggunakan   alat   vicat untuk  mengetahui  berapa  air  yang  dibutuhkan  agar  semen  mencapai  kebasahan  yang standart
b)      Waktu    Pengikatan    Dan      Pengerasan    Semen  (ASTM  119-92)  Pengikatan      semen
memerlukan   waktu sebesar 225 menit hingga mengeras.
c)        Berat  Jenis  Pasir  (ASTM  C  188-95).  Dari    hasil    pengujian    berat    jenis    semen  yang didapatkan yaitu sebesar 2,83. Berdasarkan ASTM C 188 – 95 berat jenis semen porland mempunyai besaran antara 3,0 – 3,2, jadi hasil pengujian tidak sesuai.
2.    Pengujian  Agregat Halus
a)    Test Kondisi Analisa Ayakan Pasir (ASTM C 136-84a). Didapatkan hasil sebesar 3,19. Modulus Halus Butir (MHB), syarat modulus halus butir  untuk  beton  menurut  ASTM yaitu 2,20% - 3,10% MHB 2,5 s/d 3,0. Jadi hasil tidak memenuhi yang diinginkan.
b)     Kelembaban  Pasir  (ASTM  C  566-89).  Diperoleh  hasil  rata-rata  sebesar  2,56  %.  ASTM C    566    –    89    yang    diperbolehkan  kelembaban  pasir  sebesar  <  0,1  %  maka  agregat halus tersebut tidak memenuhi persyaratan.
c)      Berat  Jenis  Pasir  (ASTM  C  128-78).  Diperoleh  hasil  sebesar  2,70  %  Berat  jenis  pasir yang  disyaratkan  ASTM  C  128-78  adalah  yang  berada  dalam  batas  antara  2,4  sampai dengan 2,7 gr/dm³. Jadi pasir diatas memenuhi syarat yang digunakan.
d)    Air  Resapan  (ASTM  C  128-93)  Diperoleh  data  rata-rata  sebesar  2,78  %.  Absorbsi (Penyerapan  Air),  syarat  absorbsi  (penyerapan)  menurut  ASTM  adalah  0,2  %  -  2,0  %. Jadi hasil tidak sesuai yang di inginkan.
e)   Menentukan Berat Volume Pasir (ASTM C 188-89). Diperoleh hasil 1,417. Untuk berat volume  pasir    spesifikasi    agregat    kasar    menurut  ASTM  C29  yaitu  1,6  –  1,9  kg/liter.
Jadi hasil tidak sesuai dengan yang di inginkan.
3.    Pengujian  Agregat Kasar
a)      Test  Kondisi  Analisa  Ayakan  Batu  Pecah  (ASTM  C  136-95a).  Diperoleh  hasil  sebesar 3,33  %.  Modulus  Halus  Butir  (HMB),  modulus  kehalusaan  butir  (Fineness  Modulus) atau  MHB.  Spesifikasi  modulus  halus  butir  agregat  kasar  menurut  ASTM  yaitu  5,5%  - 8,5%. Jadi hasil tidak sesuai yang diinginkan.
b)   Kelembapan Kerikil (ASTM C 566-89) diperoleh   data   rata-rata   sebesar   1,25. Kadar air agregat kasar, spesifikasi kadar air agregat kasar menurut ASTM yaitu 0,5 % –  2,0 % , jadi data tersebut memenuhi yang di inginkan.
c)      Berat  Jenis  Kerikil  (ASTM  C  127-88-93).  Diperoleh  data  sebesar  2,414.  Berdasarkan ASTM  C  128-78  berat  jenis  kerikil  yang  disyaratkan  adalah  2,4  sampai  dengan  2,7 gr/dm³. Jadi kerikil diatas memenuhi syarat untuk diggunakan.
d)      Air  Resapan  Kerikil  (ASTM  C  127-88-93)  Diperoleh  hasil  rata-rata  1,2  %.  Kadar  air agregat kasar, spesifikasi kadar air agregat kasar menurut ASTM yaitu 1 % - 2,0 %. Jadi hasil memenuhi yang di inginkan.
e)  Berat  Volume  Batu  Pecah  (ASTM  C  29-91)  Berat    volume    rata-rata  dari    percobaan
diatas yaitu  1,445.  Syarat  berat  volume   menurut ASTM C 29 – 91  yaitu antara 1,4 sampai 1,7. Jadi hasil memenuhi yang di inginkan.
4.    Pembuatan  serat  pelepah  pisang  Pembuatan  serat  pelepah  pisang  yang  nantinya  untuk pembuatan beton.
a.    Pelepah  pisang  yang  sudah  terkumpul  dari  area  persawahan  di  Lamongan  selanjutnya dibersihkan  dari  kotoran  yang  menempel.  seperti  tanah  pada  pelepah  pisang  tersebut, selanjutnya  pemilahan  pelepahpisang  dari  pohonpisang  untuk  dipisahkan,  karena nantinya  yang  akan  digunakan  hanya  pelepahnyasaja.    Selanjutnya    jika  sudah  terpilih akan dipotong kecil- kecil.
b.  Proses  selanjutnya  yang  akan  dilakukan  adalah  proses  penggilingan  dari  pelepah  pisang tersebut  hingga  menjadi  serat.  Penggilingan  dilakukan  dengan  cara  memasukkan sedikit demi sedikit kedalam blender.
Gambar 2 Proses Pembuatan Serat
c.    Bila  sudah  merasa  cukup  menjadi  serat  yang  diinginan  kemudian  diangin-anginkan selama  beberapa  jam  terus  kemudian  dibawa  kelaboratorium  beton  Universitas  Islam Unisla untuk ibuat sebagai bahan penelitian beton
Gambar 3 penjemuran Serat Pelepah Pisang
5.    Uji Kuat Tekan
Uji  kuat  tekan  dilakukan  di  Laboratorium  Teknik  Sipil  Universitas  Islam  Lamongan  untuk mengetahui  komposisi  campuran  yang  tepat  untuk  mengetahui  campuran  yang  paling  baik dengan  bahan  tambah  fly  ash  tempurung  kelapa  sebagai  bahan  tambah  untuk  campuran beton dengan umur 7 hari. Untuk memperoleh nilai kuat tekan beton (σ)  digunakan rumus digunakan rumus :
Dimana : σ = Kuat Tekan benda uji (kg/cm²)
P = Beban maksimum (kg) A = Luas Penampang (cm²)
Ket :     A = Beton Normal B = Campuran serat 0,5 % C = Campuran serat 1 % D = Campuran serat 1,5 %
Tabel  1 Hasil Uji Kuat Tekan 28 Hari
Sumber  : Hasil Penelitian
Dari  tabel  1  diperoleh  data  tes  kuat  tekan  hancur  diperoleh  hasil  rata-rata  kuat  tekan  beton normal  =  19,52  MPa,  campuran  0,5  %  =  17,84  MPa,  campuran  1,0  %  =  17,59  MPa, campuran 1,5 % = 17,35 Mpa
Tabel  2 Data Tegangan Karakteristik
Sumber  : Hasil Penelitian
Dari tabel 2 diperoleh hasil tegangan karakteristik beton normal 20,872 MPa, dengan campuran serat  0,5%  diperoleh  19,026  MPa, campuran   1%   diperoleh   19,217   MPa,   dan campuran 1,5% diperoleh 18,132 Mpa
Grafik Data Kuat Tekan
Sumber : Hasil Penelitian
Sumber : Hasil Peneliti
Diperoleh    grafik    non    linier    dengan    R²    =    1  persamaan  y  =  -0.5522x 3 +  4.3318x 2 - 10.976x  +  28.069  untuk  setiap  rata-rata  beton  test  kuat  tekan  yang  diberikan  beban  hingga hancur.

## 4. KESIMPULAN dan SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  bab-bab  diatas  menjelaskan  bahwa  perancangan  pembuatan  beton  dengan menggunakan  serat  pelepah  pisang  kelapa  yang  telah  dilakukan  penelitian  di  Laboratorium Fakultas  Teknik  Prodi  Teknik  Sipil  Universitas  Islam  Lamongan  adalah  adanya  pengaruh campuran  serat  pelepah  pisang untuk beton mutu K-200 memepengaruhi kuat tekan dari beton itu  sendiri  dari  data  yang  telah  dilakukan  penelitian  serat  pelepah  pisang  mengalami  kenaikan secara siknifikan, beton normal K-200 kuat tekan yang  diperoleh  19,52  MPa,  beton campuran serat  pelepah  pisang  0,5  %  mencapai  17,84 MPa,  beton  campuran  serat  pelepah  pisang  1,0  % mencapai 17,59 Mpa, yang paling tinggi beton serat pelepah pisang 1,5 % dapat mencapai kuat tekan 17,35 MPa. Jadi beton dengan campuran 0.5% memiliki  kuat tekan paling tinggi  setelah dirata-rata dari canpuran 1% dan 1.5%.

## 4.2 Saran
Dari penelitian penambahan serat pelepah pisang sebagai bahan tambah untuk kuat tekan beton adalah:
1.  Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan  pengujian  kuat  tarik  beton  yang  belum
dilakukan dalam penelitian ini.
2. Untuk  penelitian  lebih  lanjut  perlu diperhatikan untuk penggunan agregat yang digunakan baik agregat halus maupun kasar yang merupakan komponen utama pembuatan beton  dalam keadaan  SSD,  sebelum  penelitian  berlangsung  kita  perlu  memberikan  wadah  atau  tempat untuk   penyimpanan agregat sementara agar tidak terkena hujan yang akan memepengaruhi keadaan SSD agregat.
3.  Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  menjadikan  sebagai  dari  kita  memberikan  konstribusi penelitian selanjutnya untuk penggunaan bahan  tambah  lain  yang  dapat menganti agregat beton yang merupakan bahan dari alam bukan hanya dari limbah bisa juga dari bahan yang masih banyak tersedia dialam dan bahan lokal di daerah tersebut.
4.  Dalam  penelitian  lebih  lanjut  dapat  dilakukan  perbandingan  penambahan  yang  telah  diteliti dengan  penelitian  selanjutnya  sehingga  dapat  diperoleh  bahan  yang  lebih  bagus  atau  lebih baik dari bahan yang telah diteliti.

## DAFTAR  PUSTAKA
[1]  ASTM    C    29  –    91    Standart    Test  Method  for  Bulk Density  (Until  weight)  and  Voids Aggregates
[2] ASTM   C   127   Standart    Test   Method   for Density, Relative Density (Spesific Gravity, and  Absorbtion of Coarse Aggregate
[3] ASTM  C  128  -  78  Standart  Test  Method  for Density, Relative Density (Spesific Gravity, and  Absorbtion of Fine Aggregate
[4] ASTM   C   187  –   86  Normal   Consistency  of Hydraulic Cement
[5] ASTM  C  188  –  95  Standart  Test  Method  for Density of Hydraulic Cement
[6]  ASTM  C  566  –  89  Standart    Test  Method  for  Total  Evaporable  Moisture  Concret  of Aggregate by Drying
[7]  Brahadi,  Andika,  Putra.  Wahyuni,Sri  dan  Fepy  Supriyani.  2017.  “Pengaruh Penambahan  Serat  Batang  Pisang  Dengan  Variasi  Campuran  Di  Atas  10% Terhadap  Kuat Tarik Belah Beton”. Jurnal Aptek Vol 14 No 3 April 2017.
[8] Cormac, Mc.2004. “durabilitas dan waktu pengerasan". http://Tatangw.blogspot.com, Diakses tanggal 16 februari 2019, Jam 22.00.
[9] Candra, Agata Iwan. n.d. “ANALISIS DAYA DUKUNG PONDASI STROUS PILE PADA PEMBANGUNAN  GEDUNG  MINI  HOSPITAL  UNIVERSITAS  KADIRI  Agata.” Ukarst 1: 63–70.
[10] Candra,   Agata   Iwan,   Edy   Gardjito,   Yosef Cahyo, and Ginta Aditiya Prasetyo. 2019. “Pemanfaatan  Limbah  Puntung  Rokok  Filter  Sebagai  Bahan  Campuran  Beton  Ringan Berpori.” UKaRsT 3 (1): 82–89.
[11] Dipohusodo, Istimawan. 1996. “Struktur Beton Bertulang  Berdasarkan  SK SNI T- 15-1991-03  Departemen  Pekerjaan  Umum  RI”.  Jakarta  :  PT  Gramedia  Pustaka Utama. http://Ilmutekniksipil.id.Diakses tanggal 25 januari 2019, Jam 22.00
[12]  Dr.  Sugiyono.  2002.  “Statistika  Untuk  Penelitian”.  Diakses  tanggal  16  februari 2019 Jam 22.00.
[13] Fakultas Teknik Sipil, Pedoman Praktikum Beton, laboratorium Struktur Universitas Islam Lamongan.
[14] Hajatni Hasan, 2006, Pengaruh  Arang Tempurung Kelapa Terhadap  Kuat Tekan Mortar.
[15] Tjokrodimuljo, Kardiyono, 1996, Teknologi Beton. (Yogyakarta : PT Nafiri).